SÉANCE DU 27 AVlilL iqo8. 899 



pour les copals les plus durs, comme ceux de Zanzibar et de Madagascar. 

 Cette durée peut être abrégée soit par l'agitation, soit pai' la chaleur. 



La solution ainsi obtenue, parfailemenl limpide, peut être concenlice sans se 

 troubler; de plus, l'addition d'essence de térébenthine ne produit aucune précipita- 

 tion et, en chassant par distillation l'alcool amylique, il reste une dissolution limpide 

 de la totalité du copal dans l'essence de térébenthine. Avant de concentrer les liquides, 

 il est bon de les agiter avec un peu de carbonate de baryte, pour neutraliser l'acide et 

 les empêcher de se colorer. 



J'ai pu dissoudre ainsi les copals durs de Zan/.ihar, de Madagascar, de Beriguela. et 

 les copals demi-durs Kourie, Manille durs et Manille Makassar, obtenant des vernis 

 volatils à base d'alcool amylique, d'essence de térébenthine ou d'un mélange d'alcool 

 amylique et d'alcool éthylique, dans lesquels se trouvait le copal n'ayant été l'objet 

 d'aucun traitement susceptible de le modilier. 



Il est à remarquer que le vernis, après quelque- jours, se recouvre souvent à la sur- 

 face d'une efflorescence très légère, analogue à celle qu'on remarque sur les morceaux 

 bruts de copal, au moment où on les recueille. Celte efflorescence est due à des traces 

 d'une substance à réaction acide, soluble dans l'eau et dans l'alcool amylique, qui est 

 entraînée par le solvant au moment où il se volatilise et se dépose à la surface. On y 

 remédie facilement en neutralisant cet acide volatil au moyen d'une trace de ))Otasse 

 dissoute dans l'alcool amylique. 



Mais la question qui présente stiVtoul de l'intérêt est celle de la prépara- 

 tion des vernis gras. Comme ceux-ci ne difl'èrent des vernis volatils que par 

 l'addition d'une huile siccative deslinée à donner de la souplesse au vernis 

 et à lui permettre de suivre, sans se craqueler, la dUalation ou la contrac- 

 tion du substi-atum, il semblait qu'on n'éprouverait aucune difficulté à 

 introduire directement cette huile dans une dissolution de copal dans l'es- 

 sence de térébenthine, puisque l'huile est également soluble dans l'essence. 

 Mais on ne peut agir ainsi, parce que l'huile est insoluble dans une solulian 

 concentrée de copal, de sorte que les vernis gras ainsi préparés, qui sont 

 limpides au début, ne tardent pas à se trouliler à mesui^e qu'il se produit 

 une concentration par évaporation de l'essence. 



J'ai cherché à introduire dans le vernis une substance dans laquelle le copal et 

 l'huile pourraient rester simultanément en dissolution et qui serait capable de se trans- 

 former elle-même, ultérieurement, en un produit solide analogue à la linoxine que 

 fournit l'huile en séchant. J'ai pu obtenir ce résultat en employant les acides gras de 

 l'huile de lin, dans lesquels le copal et l'huile de lin sont solubles et qui, finalement, 

 se transformeront en linoxine, tout comme l'huile de lin. 



A un vernis volatil formé de i partie de copal et de 2 parties d'essence de térében- 

 thine, et dans lequel on introduit ordinairement 1 partie d'huile de lin, on remplacera 

 cette dernière par i partie d'un mélange gras composé de f d'huile de lin et } d'acides 

 srras de l'huile de lin. 



